144 E. DAMOUU — K l'Ai' ACTUEL DE LA VERRERIE ET DE LA CRISTALLERIE EN FRANCE 



eu la plus heureuse influence : non seulement 

 le carbonate de soude Solvay est obtenu plus 

 pur et à un prix quatre fois moindre qu'il y a 

 trente ans, mais le sulfate de soude est lui-même 

 aujourd'hui exempt du fer et peut entrer en beau- 

 coup plus grande proportion dans les composi- 

 tions. 



Toutes ces matières sont tamisées et mélangées 

 aujourd'hui par des appareils nôcaniqucs : c'est 

 la seule industrie verrière où le mélange à la pelle 

 ait disparu, et encore n'y a-l-il pas longtemps. 



pots ouverts que pour celle des pots couverts de 

 cristallerie et gobeleterie. 



La terre à pots est un mélange d'argile réfrac- 

 taire crue de qualité supérieure, d'argile cuite et 

 d'une quantité variable de grés ûnemenl pulvérisé 

 et tamisé; elle est soumise a un malaxage répété 

 qualre et cinq luis, qui en assure la parfaite homo- 

 généité, débitée en cubes d'environ un décimètre 

 et placée dans des caves ou elle subit 3 ou 4 mois 

 le pournssage, pendant lequel s'effectue une trans- 

 formation, nécessaire au travail de modelage. 





Fig. 7. — Atelier de poterie <les Usihet de Jeumont. ■ - La photographie représente un potier occupé à façonner ia parla! 

 inférieure d'un pot couvert, placé dans son moule de bois garni de grosse toile. Les creusets terminés, à droite et à gauche 

 de l'ouvrier, subissent une première dessiccation à température ordinaire avant la mise à l'étuve. — A gauche, on voit une 

 table sur laquelle sont placés les marrons de terre débites en petites boules. 



t; 3. — Fusion, coulage, recuit. 



1. Fabrication descreusets. —La fusion se fait dans 

 des creusets ou pots. 



C'est en glacerie que la bonne confection des 

 pois a la plus grande importance. 



Aussi les poteries des manufactures de glaces 

 sont-elles des modèles : celle de Saint-Gobain est 

 munie d'appareils mécaniques de pétrissage très 

 perfectionnés; nous devons aussi citer celle ifig. 7) 

 des glaceries de Jeumont qui, sous la direction de 

 M. Despret, administrateur delaSociélé, s'estacquis 

 une juste réputation tant pour la fabrication des 



Le creuset est façonne entièrement à la maira 

 avec l'aide d'un moule cylindrique en bois : l'ou- 

 vrier fait le travail en procédant par couches suc- 

 cessives de quelques millimètres à peine; il ne 

 prend jamais que des morceaux de pâte de la dimen- 

 sion d'une grosse noix, qu'il étale minutieusement 

 en évitant toute ligne de stratification. La confec- 

 tion d'un pot ne demande pas moins de six à huit 

 heures de travail d'un ouvrier vigoureux. 



Les creusets sont ensuite séchés dans de grandes 

 eluves maintenues à -40° pendant trois mois, puis 

 chauffés très progressivement en une huitaine de 

 jours dans des arches spéciales. 



